Sitzung* der naturw. Sektion vom 2. Juli 1894. 
71 
zu Witkowitz, konnte ich die Richtigkeit dieser Argumente 
nachweisen, als in letzterem Falle in eine fertig verbiasene, 
schon in die Giesspfanne ausgegossene Thomascharge nach¬ 
träglich Kieselsäure eintrat und aus der darauf schwimmenden 
Thomasschlacke die darin enthaltene Phosphorsäure austrieb. 
Diese wurde von dem Eisenmetall reducirt, von demselben als 
Phosphor wieder aufgenommen, wodurch das Eisen wieder 
kaltbrüchig wurde. 
Silicium, freie Kieselsäure und saure kieselsaure Verbin¬ 
dungen soll man aufs strengste aus dem Thomasconverter und 
aus der dazu gehörigen Giesspfanne fernzuhalten suchen, wenn 
man ein möglichst phosphorfreies Flusseisen darzustellen be¬ 
absichtigt. 
3. Der Phosphor im Roheisen, früher so viel gefürchtet 
von den Hüttenleuten, weil er nicht nur das Roheisen, sondern 
mehr noch das daraus erzeugte Stabeisen; wie schon erwähnt, 
kaltbrüchig macht, ist zur Zeit ein Freund derjenigen Hütten¬ 
leute geworden, welche sogenanntes Thomas - Roheisen er¬ 
blasen mit einem Gehalt von 1,8% bis 2% dieses Metalloides. 
Dessen Legirung mit Eisen, als „Phosphoreisen“ im Roh¬ 
eisen“ vertheilt enthalten, entwickelt beim Verbrennen, also 
auch beim oxydirenden Verblasen im basisch-ausgekleideten 
Converter, eine so hohe Temperatur und so viel Wärme, dass 
nicht nur der zugeschlagene gebrauchte Kalk zum Schmelzen 
kommt und auf die entstandenen Metalloxyde ein wirken und 
sich mit ihnen verbinden kann, sondern das verbiasene Eisen¬ 
metall wird heiss und dabei dünnflüssig. Man kann es in For¬ 
men giessen, sogar zu sogenanntem Formstahlguss. 
Die Fragte nach Eisenerzen, welche genügend viel Phos¬ 
phorsäure enthalten, ist stärker ge worden wie deren Vorkom¬ 
men. Man hat auf den alten Puddelwerken die Halden um¬ 
gegraben, um daraus die an Phosphorsäure reichen Puddel- 
schlacken zu gewinnen und sie im Hochofen zu benutzen für 
Thomas-Roheisen. 
Man bezahlt den Phosphor darin drei- und mehrmal theurer 
als das Eisen, und mit Recht, denn diese Schlacken enthalten 
das leicht zu Phosphoreisen reducirbare phosphorsaure Eisen¬ 
oxyd fertig gebildet. 
Aus Schweden werden grosse Mengen reicher Eisenerze 
mit genügend hohem Gehalt an Phosphorsäure aus den Gruben 
bei Lulea undGellivara nach den rheinischen, westfälischen 
und schlesischen Hütten bezogen. Ebenso werden aus Loth¬ 
ringen und Luxemburg umfangreiche Bezüge von oolithischen 
Eisenerzen (Minette) von den Hüttenwerken am Rhein und in 
